建築関係の方、必見です。あらゆるノウハウが満載です。工種をカテゴリー別に分類しています。作業手順などを写真、ビデオでわかりやすくまとめています。今回は、「外観検査」に関して記載いたします。外観検査はガス圧接施工の良否を判定する検査であり、圧接に関する専門的な知識をもつ技術者によって行われることで、構造物の高い信頼性を得ることができます。基本的には、目視による外観の観察や簡単な治具による測定を行ない、良否の判別を決定するものです。施工の良否は、外観に最も端的に表れるため、その意味でも最も基本的な検査です。それでは、手動・自動ガス圧接法の外観検査対象項目です。(a)圧接部のふくらみの直径および長さ圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(通常は1.4~1.6倍、SD490の場合は1.5倍以上)です。ふくらみの形状は必ずしも円形ではないので、普通直交する2方向の寸法の平均値で判別します。ふくらみの直径が確保できても、ふくらみの長さが小さく、ふくらみが極端な、つぼ形をしたり、焼き割れ・垂れ下がりがあるのは好ましくありません。圧接部のふくらみの長さは鉄筋径の1.1倍以上(SD490の場合は1.2倍以上)でなければならないと規定されています。(b)圧接面のずれ圧接面がふくらみ中央からずれた位置に存在する場合です。これは加熱位置が両鉄筋の突き合わせ位置からずれていることを示してます。この圧接面のふくらみ中央(頂部)からのずれは、鉄筋径の1/4以下でなければならないと規定されています。鉄筋中心軸の偏心は、応力伝達上好ましくないので、著しい偏心は不合格と判断します。許容される偏心量は、鉄筋径(形の異なる場合は細い方の径)の1/5までです。(d)圧接部の折れ曲り圧接部の折れ曲りは、応力伝達上、また配筋の納まり上からも好ましくありません。3.5°以上の折れ曲りがあった場合は、再加熱・加圧によって補正しても良いことになっています。(e)その他有害と認められる欠陥その他有害と認められる欠陥とは、焼き割れ、へこみ、垂れ下がりなどです。下表は、これらの対象項目です↓(クリック拡大)下写真は、実際に某現場にて、自主検査で外観検査を行っている状況です。専用ノギスを使用し、圧接部分の寸法を測っています。目視により、外観の状態を確認しています↓(クリック拡大)最後に、圧接管理技士および圧接技量資格者について少し記述します。圧接作業の指導を行なう者を称します。手動ガス圧接技量資格者とは、手動ガス圧接における加熱、加圧作業を実施する資格者を称します。手動ガス圧接技量資格者の資格別による圧接作業可能な鉄筋の種類および鉄筋径は、下表の通りとします。補助員は、作業に必要な知識と経験を有する者を配置しなければなりません。圧接作業班は2~3名を1班とし、その班の責任者はガス圧接技量資格者とします。下写真は、実際の技量資格免許症です↓(クリック拡大)今回記載した、外観検査では、内部が十分に結合されているかどうかはわかりません。非破壊検査として超音波探傷法と熱間押抜法の2通りの方法があります。破壊検査としては引張り試験があります。それぞれの試験に関しては、最初に紹介した過去記事を振り返ってみてください。いずれにしても、外観検査は圧接検査の基本中の基本です。建物を構築する前に、最初にその建物の建つ場所の、地盤を調査します。今回は、コンクリート現場試験の一つである塩化物含有量試験の「カンタブ」を紹介します。Reserved.トップへ戻る。